vom 18. Juli 1867. 459 



Die zweite Art der Gruppirung ist mir bei keinen andern 

 Krystallen des regulären Systems bekannt. Betrachtet man 

 die Rhomben im reflectirten Lichte, so erscheinen einzelne 

 günstig gelegene in 2 dreiseitige Flächen getheilt, von denen 

 die beleuchteten stark metallisch glänzend und stahlgrau sind. 

 Die Gruppe Fig. 12 lag einmal so günstig unter dem Mikros- 

 kop, dafs die abwechselden Reihen mit grünem Lichte durch- 

 scheinend erschienen. Auch hier kommen kammförmige Grup 

 pirungen vor, indem Reihen von Octaedern nach einer horizon- 

 tal liegenden Höhenlinie der Octaederflächen gruppirt, in 

 paralleler Stellung dicht nebeneinander liegen, wie in Fig. 18. 

 Häufiger noch kommt eine Gruppirung vor, wie sie in Fig. 16 

 dargestellt ist. Zwei Octaeder liegen bei dieser zweiten Art 

 der Gruppirung mit einer Fläche in paralleler Stellung anein- 

 ander, nicht selten finden sie sich aber auch in Zwillings- 

 stellung, wie bei den zwei einzelnen Octaedern in Fig. 17, 

 und wie diefs auch bei den kammförmig gruppirten Reihen 

 Fig. 18 statt findet. In Fig. 19 sind die Octaeder mit einer auf 

 der Zwillingsebene rechtwinklig stehenden Fläche verbunden. 



Bemerkenswert!! ist es dafs sich diese zwei ganz ver- 

 schiedene Arten der Gruppirung bei einer und derselben Schmel- 

 zung bilden.. Was sonst unter denselben Verhältnissen ge- 

 bildet wird, pflegt immer gleich zu sein. Ob diefs daher 

 kommt, dafs die Schmelzungen öfter mehrmals wiederholt 

 wurden, oder aus einer andern Ursache, mufs ich dahingestellt 

 sein lassen. 



Neben den Krystallen von Eisenoxydoxydul kommen aber 

 zuweilen noch andere von Eisenoxyd vor, die bei ihrer rothen 

 Farbe und Durchscheinenheit einen grellen Abstich neben den 

 schwarzen undurchsichtigen Krystallen des Eisenoxydoxyduls 

 bilden. Ein solches Gemenge kommt auch bei den Krystallen 

 vor, die man bei der Schmelzung in der äufsern Flamme erhält, 

 wenn auch hier stets die Eisenoxydkrystalle, wie in der Innern 

 Flamme, die Eisenoxydoxydulkrystalle überwiegen. Am reinsten 

 fand ich stets die Krystalle, wenn ich Eisenoxyd mit Borax in 

 der äufsern Flamme und Eisenoxydoxydul in der Innern Flamme 

 schmelzte. Wenn die Eisenoxydkrystalle roth sind, so ist an 

 eine Verwechselung nicht zu denken, wenn sie aber dicker und 



